FLUORIMÎ 
777 
Phosphorescence. La Huorinc est phosphorescente après avoir été 
chaiilTée légèrement. Les couleurs de phosphorescence sont variées et 
indépendantes de la couleur 
propre du minerai. On a donné 
le nom de chlorophane aux 
va riétés phosphorescentes 
dans les teintes vertes. . 
Propriétés optùjues. L’in- 
dice de la fluorine pour les 
rayons jaunes est de 1,4339 
(Sarrazin). Beaucoup de fluo- 
rines présentent des phéno- 
mènes nets de hiréiringence. 
Les petits cristaux de fluorine 
du calcaire grossier supérieur 
(éocène moyeu idc Paris mon- 
trent, eu lumière polarisée pa- 
rallèle, dans les sections parallèles aux faces cubicpies, une hirélrin- 
gencc très faible. Il existe un cadre biréfringent entourant un centre 
monoréfringent; l’extinction a lieu suivant les côtés de la facè parallèle- 
ment auxquels se trouve disposé le plus petit indice de la section étudiée. 
D’après M. Uussak, les phénomènes de biréfringence de la fluorine 
ne sont pas détruits à la température du rouge. 
Propriétés électriques. Les angles et les arêtes des cubes de fluorine 
présentent des dilFérences notables de potentiel électrique sous 1 action 
de la chaleur et de la lumière. 
Composition chimique. La formule Ca F* correspond à la composition 
suivante : 
F... 48,9 
Ca.. 51,1 
100,0 
rig. 3. 
Phologr.ipliic d’uiH! lame mince de la iluorîue violette de 
Quincié (paralli’de a p), montrant l'inégale distribution 
de la matière colorante. {Lmniin namrcUe, ^Grossissement 
tie 25 diamètres.) 
Dans les variétés colorées, il existe de petites quantités d’oxyde de 
fer et de manganèse. La coloration violette n’est toutefois pas toujours 
due à du manganèse, ainsi qu’en témoignent les essais Laits sur 
la fluorine de Quincié dont la coloration violette est extrêmement 
intense. D’après M. WyrouboCf [BuU. Soc. Clam. V. 33*. 1806), le 
pimnent coloré habituel de la fluorine serait constitué par un mélangé 
